M&e?* das Platin und seine Begleiter. 27 



Den Osmium- und rutheniumreichsten Varietäten, 

 welche sich als breite glänzende Blättchen darstellen; 



kann die Formel (Jr, Rh), (Os, Ru) = RR = JrOs zu- 

 ertheilt werden. 



Die rutheniumfreien, iridiumreichen Varietäten in 

 Körnern stimmen mit der Formel (Jr, Rh)30s = R-^Os 

 = Jr^Os (der Ammoniakformel H^N entsprechend). 



Die Menge des Osmiridiums in den Platinerzen be- 

 trägt nach Deville und Debray im russischen 0,50 

 bis 2,35 Proc, im californi sehen 1,10 — 4,95 — 7,55 

 Procent, im columbischen 0,95 — 1,40 — 7,98 Proc, 

 im spanischen 2,85, im australischen 25 bis 26 Proc. und 

 im Platinerz von Oregon 37,30 Proc. Nach Abzug des 

 »Sandes steigt im spanischen Platinerz die Menge des 

 Osmiridiums auf 4,4 Procent. 



Das Platinerz von Goroblagodat enthält nach Claus 

 nur 1,60 Proc. im Königswasser Unlösliches, das von 

 Bomeo nach Bleekerode 8,86 Proc. Iridosmium und 

 Sand. 



Analyse des Osmiridiums. 



Bestimmung der Dichtigkeit. Das spec. Ge- 

 wicht schwankt von einer Probe zur andern; man muss 

 vorher die Proben sorgfältig reinigen. Dies geschieht: 

 1) Durch Erhitzen mit Borax im irdenen Tiegel bis zur 

 Weissgluth, Zusatz von 1 bis l'/2 Th. gekörntem Silber, 

 welches alles Osmiridium in sich aufnimmt, während die 

 Unreinigkeiten in das Boraxglas gehen. Man reinigt das 

 Korn durch ein wenig Schwefelsäure, löst das Silber in 

 Salpetersäure und wäscht das hinterbleibende Osmiridium 

 mit Wasser. Das schmelzende Silber löst das Osmiri- 

 dium nicht, sondern benetzt es nur, hüllt es ein und lässt 

 die Beimengungen zurück. 



2) Sind alle Körner des Omiridiums nicht sehr glän- 

 zend, so schmilzt man kohlensaures Kali oder Natron 

 über demselben im irdenen Tiegel. 



?j) Hat man die Dichtigkeit bestimmt, so zerdrückt 



